8 Kail В all in g, über den TVärmege.halt gcsclimclzencr Metalle. 
aufwand zur Schmelzung der im Hohofen erzeugten Schlacke ist daher von der Menge 
derselben, die auf je 100 Pf. Roheisen entfallt, abhängig. Hierüber haben wir noch gar 
keine richtigen Erfahrungen, und wenn anch das Ausbringen an Roheisen aus den Erzen 
allgemein ermittelt wird, so geschieht es nicht so mit der Schlacke, die nicht den Rest 
des Erzgewichtes ausmacht, weil aus demselben bei der Erhitzung vor dem Schmelzen 
bis 15 p. c. flüchtige Restandtheilc (meist Wasser) entweichen. Man hat es bisher ver- 
nachlässigt, durch öftere gemeinschaftliche Wägung des erzeugten Roheisens und der 
Schlacke sich hierüber eine nähere Kenntniss zu verschaffen. — Sie würde nicht ohne 
nützliche Folgen seyn. — 
4. Dürfte aus den Resultaten dieser Versuche gefolgert werden können, dass das 
Roheisen und die Schlacke bei kaltem Winde erblas en, weniger Wärme enthalten, als bei 
heissem Winde erzeugt, und dass der Wärmegehalt derselben mit der Temperatur des 
Windes zunimmt, und in einem gewissen Verhältnisse steht. Es erklärt sich dies hieraus, 
dass die Temp. im Hohofen bei heisser Windführung eine höhere ist, und es gibt uns 
dies ein Mittel an die Hand, bei einem jeden Hohofen zeitweilig vergleichsweise die Temp. 
in demselben zu erforschen, indem man einen solchen Versuch zur Restimmung des 
Wärmegehaltes des Roheisens und der Schlacke unternimmt. Zeigt sich derselbe grösser 
oder kleiner, so ist auch die Temperatur höher oder niedriger. — Aber dazu gehören 
eigene genauere und empfindlichere Wagen und Gewichte, als sie gewöhnlich bei Hoh- 
ofen angetroíTen werden. 
Hiemit schliesse ich für jetzt die Mittheilungen über diesen Gegenstand, und be- 
halte mir vor, die Anwendung der hier dargelegten Erfahrungen auf den Retrieb der 
Eisenerzeugung im Grossen zu einer andern Zeit zu zeigen. Noch einiger Reobachtun- 
gen will ich aber erwähnen, die beim Einbringen des geschmolzenen Roheisens und der 
Schlacke ins Wasser bei diesen Versuchen gemacht worden sind. 
Sowohl das Roheisen wie die Schlacke bleiben dabei noch einige Zeit unter dem 
Wasser glühend, die Schlacke kühlt langsamer ab als das Roheisen, welches dabei immer 
weiss wird; es entwickelt sich bei beiden im Anfange brennbares Gas aus dem Wasser, 
welches sich, wenn die Roheisen- oder Schlackenmenge etwas grösser ist, entzündet, und 
an der Oberfläche des AVassers eine Zeit lang fortbrennt. 
Dieses Gas roch immer mehr oder weniger noch Schwefelwasserstoffgas, was be- 
weist, dass Schwefel sowohl ein Restandtheil des Roheisens als der Schlacke seyn müsse. 
Hiernach dürfte auch die Meinung jener berichtiget werden, welche mit glühender Eisen- 
schlacke erwärmte Räder für eisenhaltige Räder ansehen. Es sind vielmehr Schwefel- 
bäder, und hiernach möchte auch ihre medizinische Wirkung beurtheilt werden müssen. 
